Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Ricopertura galvanica sfera di acciaio

Vorrei ricoprire galvanicamente con uno strato di 0.5 mm di rame, una
sfera di acciaio da cuscinetti di 10 mm di diametro. C'è un metodo
"casalingo" che potete consigliarmi?
Grazie.

Il 03/01/2008, cometa luminosa ha detto :

L'acciaio non è un substrato semplice col rame, ti serve un copper 
strike e poi una placcatura a spessore, e comunque 500 micron sono 
tanti.
Se mi dai un po di tempo ti passo delle ricette adeguate che preferirei 
testare; inanto di che tipo è l'acciaio?

 testare; inanto di che tipo è l'acciaio?
1% C,  0.35% Mn,  1.5% Cr.

 1% C,  0.35% Mn,  1.5% Cr.
Acciaio al Cromo manganese, .... mmmm impegnativo. Un paio di giorni e 
ti passo le formule e le condizioni operative. :-)

 ti passo le formule e le condizioni operative. :-)
Ok, aspetto e ti ringrazio fin da ora
Ciao.
cometa luminosa

Credo di avere trovato qualcosa che può andare e non è pericoloso 
(l'alternativa sarebbero i bagni cianoalcalini che sono molto 
pericolosi e tossici e che sconsiglio a tutti)
Comunque eccoci qui:
Ti serve innanzitutto preparare il substrato per la placcatura: indi:
a) procedi ad una sgrassatura efficace del pezzo (o pezzi) con uno dei 
seguenti solventi:
- percloroetilene
- cloroformio
- cloruro di metilene
- etere dietilico o dimetilico
b) procedi ad una sgrassatura alcalina a 80-80°C con una soluzione a 50 
grammi litro di NaOH (e se puoi un sequestrante quale citrato sodico (o 
acido citrico neutralizzato con opportuna quantità di soda) direi che 
2-3 minuti di immersione sono sufficienti. Meglio sarebbe se potessi 
applicare una debole corrente (ddc (=densità di corrente) 2A/dm2
mettendo il pezzo come anodo e usando un catodo in acciaio o rame.
- vari lavaggi con acqua distillata
C) Procedi ad un decapaggio con acido solforico 100 g/l (o 50 se vedi 
che è troppo forte) per una trentina di secondi
- Nessun lavaggio ma direttamente nello strike
d) strike composto da 50 g/l di solfato di rame pentaidrato (e un po di 
acetiltiourea se la hai se no provalo così)
- nessun lavaggio direttamente all'elettrodeposizione
e) Deposizione elettrolitica (quindi il substrato ramato come catodo) 
con un bagno così composto
180-220 g/l di solfato di rame pentaidrato
65-80 g/l di acido solforico
ddc da 3 a 5 A/dm2
anodo in rame
Temperatura 20°C (tempo devi vederlo dal deposito ma per  i depositi 
che vorresti parliamo di ore)
vari lavaggi con acqua distillata a fine lavoro
note:
- non prendere mai il substrato in mano ma usa delle pinzette.
- un substrato sferico tende a placcarsi di più verso l'anodo e di meno 
dietro il rapporto è di fronte all'anodo 10 dietro 1 quindi ideale 
sarebbero diversi anodi posizionati simmetricamente
buon lavoro :-)


Ti ringrazio molto.
Non mi è chiaro però quanto tempo il pezzo di acciaio deve stare
immerso nello strike.
Ciao.

Sembra che cometa luminosa abbia detto :

Questo è vero per tale dettaglio però il tempo è relativo nel senso che 
una volta spostato il ferro (e cromo) superficiale il rame depositato 
non ne fa depositare altro quindi la reazione si ferma da sola. Diciamo 
lascialo immerso finchè non vedi più cambiare il colore della 
superficie del substrato.


Ok, grazie mille di nuovo!
Ciao.
cometa luminosa.

cometa luminosa ha pensato forte :

Prego